G3(l LÉON GUILLET - L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPllIE MICROSCOPIQUE 



L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 



DEUXIÈME PARTIE : UTILISATION INDUSTRIELLE DE LA MÉTALLOGRAPHIE 



Dans la première partie de celle élude', nous 

 avons décrit la technique de la Mélallographie ; il 

 nous reste à montrer, par de nombreux exemples, 

 comment l'industrie peut utiliser cette méthode 

 d'essais. 



Pour cela, nous passerons successivement en 

 revue les alliages suivants : 



1° Alliiu/es de Fer : 



Alliages Fer-Carbone : Fers, Aciers, Fontes ; 



Aciers spéciaux; 



Autres alliages industriels du fer. 



2» Alliages de Cuivre : 

 Bronzes ordinaires ; 

 Bronzes spéciaux ; 

 Laitons ordinaires; 

 Laitons spéciaux. 



3" Aniifriflious. 



Mais il nous faut tout d'abord attirer l'attention 

 sur différents points qui ont une grande importance. 



I. — Combinaison et solution solide. 

 Points he transformation. 



On sait — comme nous l'avons déjà rappelé — 

 que les métaux peuvent donner naissance à des 

 combinaisons définies. On a pu arriver, par diffé- 

 rents procédés, à déterminer l'existence des combi- 

 naisons Cu'Sn, CuAl% FeAl, etc. 



Mais on a, pendant longtemps, abusé de la con- 

 ception de la combinaison délinie. Il est un cas 

 beaucoup plus fréquent, nous dirons mèmebienplus 

 intéressant : c'est celui de la solution solide. 



Ileslbeaucoupplusfréquent: nousen trouverons, 

 en effet, des exemples de la plus haute importance, 

 non seulement dans les aciers trempés, mais aussi 

 dans les aciers spéciaux, dans les bronzes, les 

 laitons, les bronzes d'aluminium, etc., et l'on peut 

 dire actuellement que la plupart des produits 

 métallurgiques industriels sont formés de solu- 

 tions solides. Ce cas est beaucoup plus intéres- 

 sant que celui de la combinaison : en effet, les 

 propriétés mécaniques, physiques et chimiques de 

 la solution se modifient peu à peu sous l'in- 

 lluence d'une variation de composition ; de plus, 

 la solution solide est — ou du moins peut être — 



* Vuir l.i Rev. qcu. des Sciences du l'j juillrl 19ui). 



un produit homogène, qualité ([ui est, dans la 

 plupart des cas, particulièrement précieuse. 



On peut dire que les travaux des physico- 

 chimistes, particulièrement de Roozeboom, sur les 

 solutions solides ont eu, dans ces deux ou trois 

 dernières années, une influence considérable sur 

 les recherches relatives à la conslilution des. 

 produits métallurgiques. 



Un autre point sur lequel il nous faut attirer 

 l'attention est la relation qui existe entre la micro- 

 graphie et la courbe de fusibilité, ou plutôt le 

 diagramme des alliages. 



On s'est contenté pendant fort longtemps de 



Pourcentage 



Courbe de fusibilité 

 Fij;. 1. — Courbe (le fusibilité d'un .■illintjc. 



déterminer le point de solidification commençante 

 des alliages ; en réunissant les points obtenus pour 

 les différents alliages de deux métaux, on obtenait 

 la courbe de fusibilité. 



Or, il y a d'autres points dont la détermination 

 est non moins imporlanle : ce sont les points de 

 solidification finale et les points de transformation : 

 ces derniers sont très fréquents dans les alliages. 

 Si l'on porte sur l'axe des .v le pourcenl d'un 

 métal et sur l'axe des ,)• les températures, on arrive, 

 au moyen des points déterminés, à diviser le plan 

 en un certain nombre de régions, pour lesquelles 

 il faut déterminer la constitution; c'est là que la 

 micrographie intervient. 



Enlre la courbe de soliditicalion commençanle et 

 la courbe de fin de solidification, on a une partie 

 liquide et une partie solide. Considérons une 

 courbe de solidification commençante et supposons 

 qu'elle présente un maximum et deux minima 

 (fig. 1). Les alliages qui correspondent au maximum 

 et aux minima se solidifient entièrement à une 

 même température. 



